Электропроводность и электродные свойства халькогенидных пленок PbS-AgI-As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, PbS-Ag<sub>2</sub>S-As<sub>2</sub>S<sub>3</sub> и PbI<sub>2</sub>-Ag<sub>2</sub>S-As<sub>2</sub>S<sub>3</sub>, полученных методом химического нанесения
Методом химического нанесения из растворов халькогенидных стекол в н-бутиламине получены халькогенидные пленки PbS-AgI-As2S3, PbS-Ag2S-As2S3 и PbI2-Ag2S-As2S3, изучена электропроводность и электродные свойства стекол и пленок аналогичного состава. Синтез стекол проводили согласно методике, описанной в [Легин, 1985]. Пленки наносили по следующей методике. Навеску стекла помещали в кипящий н-бутиламин, затем перемешивали в течение 3-4 ч до полного растворения стекла в амине. Для предотвращения окисления кислородом воздуха пленки наносили в закрытом боксе в атмосфере азота. Подложку помещали на устройство для вращения, наносили на нее раствор, а затем вращали подложку со скоростью 3000-4000 об/мин в течение 1 мин. Отжиг пленок проводили в боксе при температуре 90-100 С в течение 30-60 мин. Исследована электропроводность халькогенидных пленок PbS-AgI-As2S3, PbS-Ag2S-As2S3 иPbI2-Ag2S-As2S3. Величина электропроводности составляет 10-14-10-4 Ом.см-1.Установлено, что значения электропроводности стекол и пленок аналогичного состава практически не отличаются. Электроды с пленочными мембранами PbS- Ag2S-As2S3 и PbI2-Ag2S-As2S3 показали высокую чувствительность к катионамPb2+. Нернстовская область электродного отклика лежит в пределах 10-2-10-6моль/л нитрата свинца, предел обнаружения достигает 10-7 моль/л. Тонкопленочные электроды с мембранами PbS-AgI-As2S3 продемонстрировали достаточно высокую чувствительность к катионам Ag+. Нернстовская областьэлектродного отклика составляет 10-1-10-6 моль/л AgNO3, предел обнаружения катионов серебра достигает 10-7 моль/л. Электродные свойства халькогенидных стекол и пленок аналогичного состава практически не отличаются.